Künstliche Antimonitkrystalle. 259 



welche an der Luft durch Oxydation allmälig ins Grauschwarze 

 übergeht, ferner die Feinkörnigkeit und Spröde zukommt, 

 welche Rammeisberg 1. c. als gemeinsame Kennzeichen der 

 sogenannten Rohsteine aufstellt. 



Wenn wir nun, um die chemische Constitution zu erfahren, 

 die Analyse I der Rechnung zu Grunde legen, so erhalten wir 

 folgende Verhältnisse: 



Analyse I (p) Quotient Gerechnet 



S .... 18-33% 0-572 18-45% 



Zn 0-19 0-003 



Fe 64-86 1-115 64-62 



Sb 7-11 0-058 7-10 



Cu 7-90 0-123 7-81 



Diesen Quotienten entspricht eine Zusammensetzung 



96 Fe 2 S 83-09% 



+ 1 Cu 2 Sb 15-01 



so dass wir erhalten 96 Fe 2 S + Cu 2 Sb, mit etwas Zinksulfid 

 gemengt, welcher Zusammensetzung die in obiger Columne 

 unter »Gerechnet« eingestellten Procentziffern entsprechen. Es 

 verhält sich also der Quotient von Kupfer zu dem von Antimon 

 wie 2:1, ebenso der von Eisen zu Schwefel wie 2:1. Es liegt 

 also eine Mischung vor, die besteht aus einem Eisenhalbsulfuret 

 und einer Kupferantimonverbindung von analoger Zusammen- 

 setzung,, wie sie in der Hütte vonBrixlegg als zufälliges Hütten- 

 product entstanden ist. 1 Betreffs des Eisenhalbsulfuretes wäre 

 noch zu erwähnen, dass auch Ramme lsberg (1. c.) bei den 

 Rohsteinen eine solch niedrige Schwefelungsstufe des Eisens 

 annimmt. Wegen des hohen Antimongehaltes verdient unsere 

 Substanz den Namen »Speise«. 



ß) Zweite Schichte, den mittleren Theil bildend (m). 



Diese Lage zeigt eine wesentlich andere chemische Zu- 

 sammensetzung als die unterste Schichte u. 



1 Vergl. Hlawatsch, Über eine Kupferantimonverbindung aus de r 

 k. Hütte zu Brixlegg. Diese Sitzungsberichte 1895. 

 Sitzb. d. mathem.-naturw. Cl .; CIV. Bd., Abth. I. .18 



